90 J. H. L. VOGT. M.-N. KI. 
Zur Vereinfachung der Erörterung über das System Sulfid : Spinell : Silikat 
begrenzen wir uns auf das System Sulfid (CaS) : Mg-Spinell (Sp.) : Melilith- 
mineral (Mel.); dabei bescháftigen wir uns nur mit Silikatschmelzen, die 
überwiegend Silikat enthalten. Wir gehen somit nicht auf die Frage über 
begrenzte oder unbegrenzte gegenseitige Lóslichkeit von Sulfid und Alu- 
minat ein. 
Auf Grundlage der obigen approximativen Bestimmungen gehen wir 
von den folgenden Werten aus: 
Binäres Eutektikum: ca. 2.5 9.9 CaS: ca. 97.5 Y, Mel. 
» » o.n %, Sp. : 99.m 9/9 Mel. 
Ternäres » ca. 2.5 0/5, CaS :o.n 9/5 Sp. : ca. 97 0/5 Mee 
Die Angabe o.n ®/, Sp. repräsentiert höchstens o.3, wahrscheinlich nur 
etwa o.1—0.2 9/, Spinell. 
Spinell 
Mel. CaS 100% Mel 90% Mel 
Fig. 29 a. Fig. 29 b. 
Das System Melilith : CaS : MgAbO4. 
Weil die Eutektika in der nächsten Nähe (s. Fig. 29a) von Melilith (Mel.) 
liegen, reproduziere ich diese Ecke in vergrößertem Maßstabe (Fig. 29 b). 
Wir besprechen zuerst die Schlacke Nr. 48, bestehend aus 6.5 9/, 
Spinell, 5.5 ° RS (beinahe nur CaS) und Rest hauptsächlich Melilith. 
Die Krystallisationsbeziehung zwischen Spinell und Sulfid wird nicht oder 
jedenfalls ganz unwesentlich dadurch beeinflußt, dafs wir das Silikat nur 
als Melilith betrachten. 
Bei m (= 5.5 9/9 CaS, 6.5 % Sp. und 88 °/, Mel.) beginnt die Ver- 
festigung mit der Krystallisation von CaS, und dieselbe setzt bis z fort. 
Zwischen » und Æ findet eine gleichzeitige Krystallisation von CaS und 
Spinell statt, und bei Æ beginnt auch Melilith zu krystallisieren. 
